Arbeiten im chemischen Laboratorium. 141 



(>. Koslagrube bei Berszaszka. 



7. Von Kamenitza bei Berszaszka I. Flötz. 



o • »1 « H B U . .., 



M IM 



„, . . ., , . Acquivaleot einer 



Wasser Asche Reducirte Wärme- 30» Klafter wei- 



in 100 iii 100 



Theile» Theilen 



Kiulieiten elien Holzes 

 Ceutner 



1. 13 4 18-1 12-35 2791 18-8 



2. 122 10-6 17-35 3921 13-3 



3. 0-3 5-2 25-40 5740 9-i 



4. 2-1 6-7 28-00 6328 8-2 



5. 0-6 9-3 27-00 6102 8-6 



6. 1-2 11-6 26-40 5966 8-7 



7. 0-2 13-7 24-85 5616 9-3 



8. 0-3 18-9 23-45 5299 9-9 



9. 0-9 8-2 27-33 6176 8-5 



Diese sämmtlichen Kohlen mit Ausnahme von 1. und 2. sind backend und 

 liefern 80—87 Procent Cokes. 



8) Eisensteine aus den österreichischen Alpen. Zur Untersuchung über- 

 geben von Herrn Ludwig Hertle. 



1. Vom Carolistollen im Jägerbachgiaben dem Kohlenschiefer eingelagert. 



2. Kluftausfiiilung in den Hierlat/.kalken N. von Freiland. 



3. Dieselbe Ausfüllung im Schindelthal am Felde. 



4. In der Sulz, östlich von Lackenhof im Werfener Schiefer. 



Gehalt in 100 Theilen : 



1. 2. 3. 4. 



Unlöslich 15-0 3-7 69 19-1 



Kohlensaures Eisenoxydul . . 71-7 42-6 20-8 30-6 



Kohlensaurer Kalk 8-1 50-7 64-6 0-2 



Kohlensaure Magnesia .... 5-2 3-0 7-9 50-1 



Metallisches Eisen 34-6 20-5 10-0 14-7 



9) Kupfererze aus den Gruben dos Herrn Ludwig Kuschel in Kärnten und 

 Krain. Analysirt von Herrn Ludwig Kuschel jun. 



i. Von Weissenbach, 2. von St. Leonhard, 3. von Adlatzen, 4. von Brunn- 

 graben, 5. von Feistritz. 



Gehalt in 100 Theilen : 



1. 2. 3. 4. 5. 



Unlöslich 16-0 23-1 9-8 22-5 30-3 



Schwefelktipfer 35-8 8-4 35'1 24-2 3-1 



Schwefeleisen 229 42-3 21-8 27-0 39-4 



Eisenoxyd 22-1 25-2 30-3 23-9 13-2 



Kalk 3 2 1-0 40 2-4 — 



10) Kupferhammerschlag; von der Kupferhammer- und Walzwerksleitung 

 in Paulenstein eingesendet. Untersucht von Herrn Horinek. 



Gehalt in 100 Theilen : 

 1. 660 \ 



3 75-4 ) metallisches Kupfer. 

 i. 33-4 



